( "67 ) 



» Dans ce Tableau, après la nature des aciers, on a indiqué : la provenance de l'acier, 

 le pourcentage de carbone (C pour loo), la température de trempe T, le champ coer- 

 citif H^, l'intensité d'aimantation rémanente I, au centre des barreaux, pour barreauv 

 de 20'"' de longueur et de section carrée de i""" de côté, et pour les aciers étudiés à 

 circuit magnétique fermé : l'intensité d'aimantation rémanente I, l'intensité d'aiman- 

 tation induite I,„ poui- un champ magnétisant de 5oo unités, l'hvstérèse Hvs. exprimée 

 en kiloergs par centimètre cube pour un cycle d'aimantation accompli entre les limites 

 de champ. ± 5oo. 



» Les qualités magnétiques d'un acier au point de vue de la construction des 

 aimants sont assez bien caractérisées par l'intensilé d'aimantation rémanente à cir- 

 cuit magnétique fermé et par le champ coercitif. 



» De la grandeur de cette dernière constante dépend la stabilité du magnétisme et 

 aussi la possibilité d'aimanter lacier sous forme de barreaux peu allongés. 



» Le Tableau et les courbes (yfig. i) indiquent les résultats obtenus avec 

 une série d'aciers au carbone seul de divers pourcentages. Le champ coer- 



Fig. I. 



Aciers au carbone seul, le pourcentage de carbone est indiqui'' sur chaque courbe. 



citif croît avec le pourcentage de carbone jusqu'à un pourcentage voisin 

 de 1,2 et décroît ensuite pour des pourcentages plus élevés, [^'intensité 

 daimanlalion rémanente à circuit ferme croît d'abord avec le pourcentage 

 de carbone, atteint un maximum ])our un pourcentage de o,,t environ et 

 décroît ensuite pour des pourcentages plus élevés. L'intensité d'aimanta- 

 tion induite maximum décroît constamment quand le |)oiircei)tage de car- 

 bone augmente; enfin, l'hystérèse croît d'abord avec le poin-centage de 



